N r . 2 Sitzung am 22. Jänner. G. Stark', 49 



Eine ähnliche Zusammensetzung einer rothbraunen Kupferschlacke 

 von der Friedricbshütte bei Riecheisdorf in Hessen mit einem specifisclien 

 Gewichte von 2 - 683 fuhrt Rammeisberg in seiner Metallurgie 1850, 

 pag. 236 an: 



8i 2 = 44-47 Mn = 30 



Al 2 3 = 1 2-96 Gu 2 = 1 -23 



FeO— 7-85 K 2 O = 2-90 



Ca = 21-20 Na 2 = 0-87 



MgO = 7-00 Mo0 2 = 0'38 



Totalsumme . . 99 16 

 Vergleicht man die Resultate dieser Analyse mit der unter c an- 

 geführten, so ersieht man, dass diese in mehrfacher Beziehung überein- 

 stimmen, und dass sowohl die verhütteten Erze als auch die Zuschlags- 

 mittel aller Wahrscheinlichkeit nach sehr ähnliche gewesen sein dürften. 

 Nach Rammeisberg sind es Kupferschiefer und Sanderze, die in 

 Riecheisdorf zur Verhüttung kamen. Als Zuschlag wurde gewöhnlich 

 Fluorit benützt. 



B. Schwarze Kupfer seh lacke von der Schmelz hei 



Annaberg. 



Dieselbe stammt von derselben Fundstelle wie die früher behandelte. 

 Sie ist dunkelschwarz, stark glänzend und bricht in sehr scharfkantige 

 Bruchstücke. Der Bruch ist uneben und lässt an der rauhen Oberfläche 

 zahlreiche Einschlüsse selbst mit unbewaffnetem Auge erkennen. In der 

 Flamme des Gebläses schmelzen kleine Splitter sehr leicht zu einer 

 Kugel, ohne dabei die Farbe zu verändern. 



Das speeifische Gewicht beträgt 3 - 384 als Mittel dreier Wägungen. 



Das grauschwarze Pulver färbt die Boraxperle bleibend grün. 



Von Salzsäure wird die feingepulverte Substanz sofort zersetzt 

 und Si0 2 ausgeschieden, welche beim Eindampfen gallertartig wird. 



Diese Schlacke enthält im Allgemeinen dieselben Stoffe wie die 

 rothbraune, zeigt aber in der procen tarischen Zusammensetzung wesent- 

 liche Differenzen. 



Wahrend der Gehalt an Hi 0, — 33'646% , MgO — 5-168% und 

 Ca = 17-058% ein geringerer ist, steigt der Procentantheil für 

 Fe 2 3 4-Al 2 3 — 33-064% und Cu = 5-811% beträchtlich. Dass hier 

 die durch den Kupfergehalt erzeugte Färbung nicht zur Geltung kommt, 

 dürfte in dem grossen Gehalt an Eisen liegen. Im Dünnschliffe erscheint 

 die homogene, glasartige Grundsubstanz tombackbraun und enthält in 

 reichlicher Menge Mikrolithe eingebettet. 



»Sie sind unregelmässig zerstreut, reinweiss, durchsichtig und 

 doppelbrechend. Ihre Formen sind ausserordentlich mannigfaltig und 

 oft recht zierlich ausgebildet. 



Sie sind quadratisch, was aus den senkrecht zur Hauptaxe durch- 

 schnittenen apolaren Formen ersichtlich ist. 



Wie man weiters aus den zahlreichen Schnittflächen entnehmen 

 kann, sind die Flächen o P und ooPoo dominirend. 



In den seltensten Fällen findet man eine vollständige Entwicklung, 

 überwiegend ist die skeletartige Ausbildung. 



